( 36) 



poudre de mme grosseur, sans les soumettre la percussion dans un mor- 

 tier; en consquence, on a employ des limes gales, et on a opr seule- 

 ment sur la partie de la limaille qui avait pass travers les mailles d'un 

 mme tamis. 



Pour exprimer les pouvoirs magntiques, il importait de faire choix 

 d'une unit qui pt tre retrouve bien identique elle-mme et qui et 

 surtout un pouvoir magntique bien constant : l'acier a paru runir le mieux 

 ces conditions. 



L'acier naturel de Styrie, marqu Innerbcrg et au Sapin, l'acier fondu 

 de Saint-tienne , marqu Jackson ou Bouvier, ont sensiblement le mme 

 pouvoir magntique; c'est ce pouvoir que tous les autres ont t rap- 

 ports, et, pour les expriences relates dans ce Mmoire, il a t repr- 

 sent par loo. 



>' Le pouvoir magntique de l'acier, qui reste le mme pour l'acier de 

 forge et pour l'acier de cmentation , est donc indpendant du procd em- 

 ploy pour le fabriquer. 



Les diffrences obtenues par M. Barlow (i), dans des recherches du 

 mme genre, paraissent tenir surtout la trempe; dans nos expriences, 

 l'acier avait du reste t recuit, afin qu'il ft possible de le rduire en 

 limaille. 



Le pouvoir magntique du fer pur, rduit par l'hydrogne et refroidi 

 dans un courant de ce gaz, est trs-peu prs gal celui de l'acier. 



Celui du fer (a) brut du commerce varie de 90 1 10; il est donc aussi 

 gal celui de l'acier, ou, en tous cas, il n'en diffre que de x dixime. 



)' Fjh puret du fer, sou mode d'affinage, soit au charbon de bois, soit 

 la houille , paraissent exercer moins d'influence sur son pouvoir magntique 

 que les dernires oprations auxquelles il a t soumis dans sa fabrication, 

 ou que diverses circonstances desquelles il serait impossible de tenir compte, 

 le pouvoir magntique du fer tant trs-variable et se modifiant facilement. 



liorsque le fer est un peu oxyd ou mlang intimement avec une cer- 

 taine quantit de matire trangre, son pouvoir magntique diminue trs- 

 notablement; du reste, il en est de mme pour la fonte, l'acier, etc. 



" Le pouvoir magntique du nickel du commerce est au moins gal 35. 

 Dans quelques oprations, je lai trouv plus considrable, mais toujours 

 infrieur celui du fer, ainsi que M. Gay-Lussac l'avait dj constat. 



(1) Becquerel, Trait , tome II, page 869. 



(2) M. Pouillet avait dj constat que la limaille d'acier n'est gure moins attiruhie que 

 la limaille de fer [lments, livre IIF, page i3). 



